540 



Aas diesen Versuchen folgt zunächst, dass das Verhält- 

 niss der beiden Hauptbestandteile in der alkalischen Auf- 

 lösung (und im Rückstände) dasselbe ist wie in dem Pech- 

 stein selbst.*) 



Dieser grüne Pechstein schmilzt im Feuer des Porzellan- 

 ofens zu einer gelbgrauen feinblasigen Masse, deren Volum- 

 gewicht — 2,340, also wenig grösser als das des wasser- 

 haltigen Pechsteins ist. Von 100 Theilen des Pulvers wurden 

 durch Kochen mit Kalilauge 74,1 aufgelöst, und diese Auf- 

 lösung enthielt 



Kieselsäure . . . 61,9, 

 Thonerde .... 10,5, 

 mithin beide in dem Verhältniss von 5,9 : 1. 



Geschmolzener (wasserfreier) Pechstein verhält sich also 

 gegen Kalilauge ganz wie vor dem Schmelzen. 



Bei dieser Gelegenheit will ich auch das Verhalten des 

 geschmolzenen Orthoklases gegen Kalilauge erwähnen, 

 was meines Wissens nicht bekannt ist. 



Bekanntlich schmilzt Orthoklas zu einem durchscheinenden 

 feinblasigen Glase, dessen Volumgewicht viel geringer ist. 



Volumgewicht 



geschmolzen 

 2,351 

 2,346 



Adular (Gotthardt) 2,561 



Gem. Feldspath (Lomnitz) 2,574 



2,328 

 2,409 

 2,381 

 2,401 



Ch. Deville. 

 Rg. 

 Rg. 



Hates. 

 Rg. 

 Abioh. 



Sanidin (Drachenfels) . . . 2,58 

 (Ischia) 2,597 



Das Volumgewicht des geschmolzenen Orthoklases ist 

 nahe das des geschmolzenen Pechsteins. 



Das Pulver des geschmolzenen Orthoklases löst sich in 

 Kalilauge allmälig vollständig auf. Eine Probe, welche mehr- 

 tägig mit concentrirter Kalilauge gekocht worden, hatte sich 

 bis auf 12^- pCt. aufgelöst, und dieser Rest gab bei der Ana- 

 lyse SiO* und AlO^ in dem Verhältniss, wie sie im Mineral 

 enthalten sind. Die Lauge bewirkt also kein Zerfallen des 

 Orthoklasglases, sondern löst es als Ganzes auf. 



*) Eine Angabe von Delesse (Bull, geol., II. Ser., XI., 105) be- 

 schränkt sich darauf, dass Kalilauge dem Pechstein Kieselsäure, Thon- 

 erde ; Kali und Natron entziehe. 



